無機材料への漆塗膜形成技術の研究−下塗り剤の利用による漆塗りグラスの開発−
梶井紀孝*

藤島夕喜代*

江頭俊郎*

本 研 究 で は ， 漆 を 無 機 材 料 に 塗 装 す る た め に 下塗り剤を利用した漆塗膜形成技術の確立を目的としている。まず，ガラス板とステンレス板に各種類の下塗り剤を用いて漆塗装した試料を作製し，漆塗膜の耐熱水性試験における付着性を評価し た 。 そ の 結 果 ， エ ポ キ シ 系 ， ア ク リ ル シ リ コ ン 系 ， シ ラ ン カ ッ プ リ ン グ 剤 を 添 加 し た ウ レ タン系の 3 種の下塗り剤が有効であることが分かった。さらに，これらの下塗り剤を用いて，清酒用グラス
へ の 漆 塗 装 工 程 を 確 立 し ， 漆 塗 り グ ラ ス を 開 発 し た 。 な お ， 本 グ ラ ス の 洗 浄 試 験 を 行 っ た 結 果 ， 600 回 以
上の洗浄にも耐える良好な結果を得た。
キーワード: 漆，無機材料，下塗り剤，清酒用グラス

Study of an Urushi Coating Technique for Inorganic Materials- Development of Urushi-Glasses Pretreated by Primers Noritaka KAJII, Yukiyo FUJISHIMA and Toshiro EGASHIRA

The purpose of this research was the establishment of an urushi coating technique for inorganic materials. Firstly, glass andstainless steel plates as test pieces were pretreated by certain kinds of primers, and these test pieces were coated with urushi on top of theprimer. A hot-water adhesion test was performed in order to examine the mechanical properties of the urushi film. As a result, theeffectiveness of three types of primers - epoxy resins, acrylic silicone resins, and urethane resins with silane coupling - was shown. Lastly,
glasses for refined sake were developed by using these primers and by establishing a process of urushi coating. From the result of anadhesion test using a dishwasher, it was confirmed that the newly developed glasses could withstand over 600 washings.
Keywords : urushi, inorganic material, primer, glass for refined sake１．緒言

下 塗 り 剤 を 用 い て ， 漆 塗 り グ ラ ス の 商 品 開 発 を 試 み た。

輪島塗，山中漆器，金沢漆器で全国的に有名な県内漆器業界では，椀や重箱等の木製漆器の需要が低迷す

２．下塗り剤を用いた漆塗膜形成の実験る中で，漆が持つ和のイメージや，植物から採取でき産地企業が下塗り剤を使用して，漆を無機材料に塗る天然塗料であるという特徴を活かして，金属製品や装する場合の塗装工程を図 1 に表す。これら工程の中陶磁器製品に漆や蒔絵を装飾するなど，従来の木地以で，①素地調整，②下塗り剤の選定，③漆塗り条件の外の素地に漆を用いた新商品の開発が進められている。

3 点が，金属やガラスなどの無機材料に漆を塗装する

しかし，従来から使用しているビニル系の下塗り剤際の付着性に大きく関与している。そこで，①ステン(プ ラ イ マ ー 塗 料 )を 用 い る 方 法 や 漆 を 材 料 表 面 に 焼 付

レス板表面を耐水ペーパで研磨した試験試料，②ガラける方法では，その付着性と耐熱水性の低さが課題とス板とステンレス板に各種類の下塗り剤を用いた試験なっている。

試料を作製し，③漆の塗装条件を同一として，漆塗膜の耐熱水性試験における付着性を評価した。

本研究では，これらの課題を改善するため，下塗り剤の利用による漆塗膜の形成技術の確立を目的とし，産地企業が漆塗装しやすい下塗り剤の検討を行った。

２．１

さらに，ガラス板の耐熱水性試験結果が良好であった

無機材料に塗装する下塗り剤は，産地企業の要望を*下塗り剤の選定基準基に，従来から使用しているビニル系下塗り剤と比較

繊維生 活部-1-

従来産地企業で用いられてきた漆の焼付けによる試料とビニル系下塗り剤の試料を作製した。
試験試料の漆塗装および乾燥条件を以下に示す。
漆塗装方法：100μm フラットブレードアプリケーター
で塗布 (漆塗膜の厚さ約 50μm)漆乾燥条件：温度 30±2℃ 相対湿度 80±5%RH の恒温槽で約 12 時間乾燥２．３

耐熱水性試験における付着性の評価

漆 塗 膜 を 安 定 さ せ る た め ， 温 度 20±2℃ 相 対 湿 度
図1

無 機材料 への漆 塗装工 程

65±5%RH の恒温室で，試料を 1 ヶ月保管した後，耐熱 水 性 試 験 を 行 っ た 。 具 体 的 に は ， JIS の 塗 膜 試 験 方法 1) に 準 じ て ， 碁 盤 目 に 2mm 間 隔 で塗膜 をカッ トした 試 験 試 料 を ， 90±2℃ の 熱 水 に 浸 し ， 1， 3， 6， 12，24， 48 時 間 の 段 階 毎 に ， 同 じ 箇 所 に 繰 り 返 し 粘 着 テープを貼り付け，引きはがすことにより塗膜の付着性を 評 価 し た 。 な お ， JIS の 一 般 的 な 試 験 方 法 は ， 熱 水に浸した後に塗膜をカットするが，ここではより厳し

図2

試 験試料 の概要

い条件での試験にするために，上記のように碁盤目にカットしてから熱水に浸した。

して，以下の要件を満 たすも のを選 定した 。

２．４①製品素地の表面を荒らすために，ブラスト装置等の設 備を必要としない。

実験結果と考察

耐熱水性試験における付着性の評価結果を表 1 に示

②下塗り剤は常温環境で乾燥でき，高温槽等の設備をす 。 表 中 の ※ 1， 2 の 項 目 に 記 載 し た 時 間 は (表 の 脚 注

必 要としない。

を 参 照 )， 付 着 性 試 験 で 分 類 5(塗 膜 の 碁 盤 目 カ ッ ト 部③下塗り剤の粘度調整が可能で，スプレーや刷毛で塗分 が ほ と ん ど 付 着 し て い な い 状 態 )に な っ た 時 間 を 示装 できる。

し，24 時間の段階で付着していた試料は 24 時間と記

④漆の塗りムラやハジキの発生がなく，乾燥を阻害し載 し た 。 ま た ， 24 時 間 の 段 階 で 付 着 し て い た 試 料 は ，ない。

24 時間の時点での評価分類を記載した。
耐熱水性試験の全ての試験試料において，3 時間後２．２試験試料から漆塗膜の白亜化が目視で確認され，6 時間経過す

図 2 に試験試料の 概要を 示す。 初めに 従来手 法に準る と 塗 膜 の 色 が 焦 茶 色 か ら 茶 色 に 変 色 し ， 24 時 間 のじて ， ステ ンレ ス 板 表面 を耐 水 ペ ーパ ー(#600， #1000)

段階では，光沢が無くなるまで白亜化していた。なお，で表面を研磨した。なお，ガラス板は表面を荒らさず

耐 熱 水 性 試 験 48 時 間 の 段 階 に お い て 全 て の 試 料 が 漆にそのまま使用した。次に，塗装基板となるステンレ層で剥離した。この観察結果により，今回の試験条件

ス 板 お よ び ガ ラ ス 板 を 中 性 洗 剤 で 洗 浄 (脱 脂 )の 上 ， 各が十分に厳しいものであったことを確認した。

種類の下塗り剤を取扱い指示に準じて塗料を調合し，以上のような耐熱水性試験における付着性の評価実

下 塗 り 剤 を 塗 装 後 ， 20 時 間 乾 燥 を 行 っ た 。 そ の 後 ，験から，次のような結果を得た。

フラットアプリケーターを用いて，上塗り用の朱合漆・エポキシ系，アクリルシリコン系，シランカップリ(産 地 で 透 漆 と し て 使 用 さ れ て い る 中 国 産 精 製 漆 )を 塗ング剤添加したウレタン系(表 1 では 3 液性)の 3 種装して試験試料を作製した。同時に，漆のハジキやムの下塗り剤が良好であった。

ラの発生，および乾燥 の阻害 がない かを確 認した。

・ビニル系は耐熱水性に劣った。

比較試料として，下塗り剤を使用しない試料に加え，-2-

なお，ステンレス板の表面を耐水ペーパで研磨すれ

表1 耐熱水性試験における付着性の評価結果

ば，耐熱水性は得られないが，付着性は飛躍的に向上

混 練 し た 朱 漆 )を 3 度 重 ね て 塗 装 す る 方 法 が 適 切 で あす る こ と が 分 か っ た （ 表 1の ※ 1を 参 照 ）。 よ っ て ， 素った。このような工程により，重厚感のある漆塗膜を地調整の工程は付着性 の向上 に有効 と考え られる。

形成することができた。最後に，蒔絵技法で装飾を施した。

３．商品開発３．１

図 3 に開発した漆塗りグラスを示す。製品の 素地は

開発概要

全体が透明なグラスで，その脚部に，黒または朱の漆

工 芸 品 販 売 企 業 で あ る (有 )野 村 右 園 堂 か ら 「 石 川 のを塗装し，その上に絵柄の違う蒔絵を施している。

吟醸酒の透明感ある色や口当たり，香りを楽しめる形状の清酒用グラス，目で楽しめる蒔絵を施した美術価値の高い漆塗りグラスを開発したい」と相談があった。
素地：グラス

そこで，山中漆器の産地企業と連携し前章の結果をもとに，漆塗りグラスの 開発を 行った 。

脚部：漆塗り３．２

清酒用グラスへの漆塗装工程

清酒の香りが楽しめるワイングラス型のグラスを素

装飾：蒔絵地として選定し，その細く曲面の多い素地への塗装方法を検討した。具体的 には， 2 章 の 3 種 の下塗 り剤か図3ら選定し，塗装工程の 検討を 行った 。

漆塗りグラス

実験結果から，①透明性が良い，②スプレーで厚目３．３に塗れて肉持ち感があ り，研 磨でき るとい う 2 つの条

洗浄試験

漆塗りグラスの要求性能として，業務用食器洗浄機件を満足する下塗り剤は，3 種の中ではシランカップによる洗浄で， 600 回(1 日 1 回使用で約 2 年分)の耐洗リング剤を添加した 3 液性 のウレ タン系 下塗り 剤が透浄性を確保することが求められた。耐洗浄性は，塗膜明性に最も優れていた。塗装工程は，まずこの下塗りの膨れと割れの確認，付着性，および色の変化によっ剤を溶剤で粘度調整して，グラスの脚部へ塗装した。て評価を行った。試験試料は，黒と朱漆の漆塗りグラ

次に，下塗り剤の塗膜面を平滑に研磨し，上塗り用のスを作製して，業務用食器洗浄機で以下の条件により

黒 漆 (黒 呂 色 漆 )ま た は 朱 漆 (朱 合 漆に赤 色 の有 機 顔 料 を600 回の洗浄を行った。

-3-

表2 漆塗りグラスの洗浄試験結果

・洗浄機：ホシザキ電 機 (株)における付着性の評価を行った。その結果，下塗り剤

JWE-400TU A3

・洗浄温度：約 80℃には，エポキシ系，アクリルシリコン系，シランカッ・洗剤：専用洗剤 JWS-10DHG

プリング剤を添加したウレタン系下塗り剤の 3 種が付着性に優れていることが分かった。なお，ステンレス

乾燥仕上げ剤 suma DRI-IT

板の表面を耐水ペーパで研磨すれば，耐熱水性は得ら

表 2 に洗浄前後の 色およ び付着 性の変 化を示 す。簡れないが，付着性は飛躍的に向上した。

易型分光色差計 (日本 電色工 業 NF 333)を 用いて ，色のさらに，上記の耐熱水性試験の結果が良好な下塗り変化を表す測色値は洗 浄前後 の漆塗 膜の 3 箇所 を測色2)の 平 均 を 記 載 し た 。測色剤を用いて，清酒用漆塗りグラスを開発した。漆塗りの結果から，いずれも商品として問題のない色差であグラスを業務用食器洗浄機で洗浄試験した結果，選定った。なお，朱漆の方が黒漆よりも変色しないことがした下塗り剤と塗装工程により作製したグラスでは塗確認できた。これは，朱漆で使用している顔料の効果膜の膨れや割れ，著しい色の変化等の異常はなく，目と考えられる。

標とした耐洗浄性を確保できたと考えられる。

して ， L*a*b*色 度 図 で 色 差

以上のように洗浄試験の結果，選定した下塗り剤と今後は，本研究で得られた付着性の良い漆塗装技術

塗装工程により作製したグラスでは塗膜の膨れや割れ，を活かして，県内企業の新商品開発を支援すると共に，著しい色の変化等の異常はなく，目標とした耐洗浄性

製品の要求性能に合わせた漆および漆の塗装方法につを確保できたと考えられる。今後の課題は，飲食店等いて，引き続き知見を深めたい。

での実使用における品 質の確 認であ る。

謝
３．４

今後の展開

辞

本研究を遂行するに当たり，終始適切なご助言を頂

開 発 し た 漆 塗 り グ ラ ス は ， (有 )野 村 右 園 堂 か ら 「 加いた産地企業の皆様に感謝します。

賀蒔絵大吟醸グラス」として販売されている。また，
石 川 県 デ ザ イ ン 展 デ ザ イ ン コ ン ペ テ ィ シ ョ ン 2009 に参考文献出展し，輪島漆器商工業協同組合理事長賞を受賞した。

1) JIS K5600-5-6. 塗料一般試験方法−第 5 部：塗膜の今後は，商品のバリエーションを増やすための支援を機械的性質−第 6 節：付着性 (クロスカット法 ).

行う予定である。

2) JIS K5600-4-6. 塗料一般試験方法−第 4 部： 塗膜の４．結視覚特性−第 6 節：測色(色差の計算 ).

言

下塗り剤を用いたステンレス板とガラス板への漆塗膜形成を目的として， 下塗り 剤の選 定と耐 熱水性 試験-4-